X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/b2ee1ff1b16921d4c613af31d9eec230185ceaad..ef0bc9475d57feb8989a582d1965a0e3cf8e29cd:/unfinished/elektrolyse-solvplettering.tex

diff --git a/unfinished/elektrolyse-solvplettering.tex b/unfinished/elektrolyse-solvplettering.tex
index c20225d..e23753e 100644
--- a/unfinished/elektrolyse-solvplettering.tex
+++ b/unfinished/elektrolyse-solvplettering.tex
@@ -1,11 +1,11 @@
-\section{Sølvplettering}
+\chapter{Sølvplettering}
 \label{Solvplettering}
 (Sølvplettering fra jodidkompleks)\\
 \newline \index{Sølvplettering fra jodidkompleks|textbf}\index{Omvandlinger|textbf}
 \index{Transmutasjoner|textbf}\index{Sølvnitrat AgNO$_{3}$}
 
 
-\subsubsection{Innledning}
+\section*{Innledning}
 Dette er
 et forsøk som kan skape Norges svar på sølvdollaren. En kan
 sølvplettere femøringer eller andre gjenstander som en ønsker skal
@@ -21,7 +21,7 @@ fiolette fargen. Det greske ordet iodes betyr fiolett.
 \end{figure}
 
 
-\subsubsection{Framgangsmåte}
+\section*{Framgangsmåte}
 Løs 3 - 4 gram sølvnitrat AgNO$_{3}$ i 50 ml destillert vann i et
 100 ml begerglass. Destillert vann forhindrer urenheter i belegget.
 Deretter tilsetter en kaliumjodid KI, under omrøring (eventuelt
@@ -52,7 +52,7 @@ Elektrolysel
 er meget dyrt.
 
 
-\subsubsection{Teori}
+\section*{Teori}
 Dannelse av sølvjodidkompleks skjer etter følgende likning:\\
 \newline
 (AgNO$_{3}$ + KI  =  AgI + KNO$_{3}$)\\
@@ -79,13 +79,13 @@ AgI$_{2}$$^{-}$  =  Ag$^{+}$  +  I$_{2}$  +  2e$^{-}$\\
 \end{figure}
 
 
-\subsubsection{Forsiktig}
+\section*{Forsiktig}
 Konsentrert \sv er etsende og reagerer kraftig med vann. Sølvflekker
 kan være vanskelige å fjerne, en se eget forsøk om fjerning av slike
 flekker.
 
 
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
 \begin{table}[h]
 \begin{tabular}{ll}
   sølvnitrat AgNO$_{3}$ & Konsentrert \sv \\
